Ueber chromatische Eeaktionen aut' Calcit und Aragonit. 789 
mit Hilfe zweier verschiedener Methoden. Nach Meigex (1. c.) 
werden die Zinn-, Kobalt-, Nickel-, Eisenoxydul- und Mangansalze 
durch Aragonit leichter gefällt als durch Calcit. Gegen Kupfer- 
nnd Bleisalze soll der Calcit empfindlicher sein , ebenso gegen 
verdünnte Silbernitratlösungen; konzentrierten AgN0 3 -Lösungen 
gegenüber ist der Aragonit wiederum reaktionsfähiger 1 . 
Nach meiner Erfahrung ist dasselbe auch mit verdünnten 
Silbernitratlösungen der Fall. Der Grund der scheinbar abwei- 
chenden Resultate Lemberg’s liegt einfach darin , daß der auf 
Aragonit entstehende Silbercarbonatniederschlag viel zu voluminös 
ist und deshalb schlecht auf der Kristalloberfläche haftet. Die 
vielorts des Silberchromats beraubte, wie durchlöchert aussehende 
Aragonitoberfläche erschien Lemberg unvollständig gefärbt, während 
sie in Wirklichkeit übergefärbt war. Die Einwirkung des Silber- 
nitrats auf Aragonit war um so energischer, als Lemberg ver- 
hältnismäßig hohe Temperatur anwandte und die Einwirkungsdauer 
oOOmal über den Bedarf verlängerte. Die Konzentration der 
Silberlösung (10°/o) war ebenfalls übermäßig hoch. Am vorteil- 
haftesten erwies sich bei gewöhnlicher Temperatur 0,1 normale 
Lösung und einsekundige Einwirkungsdauer (0,01 normale Lösung 
war ohne Einwirkung; bei 0,05 normale Lösung traten nur ein- 
zelne rote Flecken , auf). Unter diesen Bedingungen entsteht auf 
grobkörnigem Aragonitpulver 2 von Horschenz ein gut haftender, 
gleichmäßig orangeroter Überzug von Silberchromat; auf dem 
Calcit von Island, von Kadzielnia bei Kielce in Polen, von Carrara 
sind dagegen nur rote Fleckchen und Risse zu bemerken. Will 
man auf dem Calcit denselben Effekt erzielen wie auf Aragonit, 
so muß die Einwirkungsdauer 0,1 normaler, also l,7prozentiger 
AgN 0 3 -Lösung ca. eine halbe Stunde bei gewöhnlicher Temperatur 
fortgesetzt werden. Bei 10°/o AgN0 3 genügen 8 Minuten, bei 
100° für 0,1 normale AgN0 3 -Lösung eine Minute. Der Aragonit 
ist somit etwa ISOOmal reaktionsfähiger als der Calcit. Die 
Schwellenwerte der Empfindlichkeit beider Minerale dem Silber- 
nitrat gegenüber liegen so weit auseinander, daß man letzteres 
als bequemes und sicheres Reagens auf Aragonit, auch in Gegen- 
wart von Calcit, benutzen kann. Der grelle Farbenton des Silber- 
chromats ermöglicht die Erkennung des Aragonits auch dann, wenn 
das Untersuchungsobjekt dunkel gefärbt ist. 
Auf obige Weise gelang es mir, die Gegenwart geringer 
Mengen von Aragonit in mehreren devonischen, hell, dunkel und 
sogar schwarz gefärbten Marmorstufen von Kajetanöw , Slopiec, 
1 Nach L. Di farc und Frl. Kouropatwinska (Zeitsclir. f. Krist. 
[1910], 48. 210) wird Aragonit von wässerigen Alkalichloridlösungen bei 
60° stärker angegriffen als Calcit. 
2 Von +0,1 mm Korngröße. 
